BIHANG TILL K. SV. VET.-.VKAU. HANDL. BAND 1>. N:0 1. 125 



For at faa -modorluclens» chemiske sammensoetnino- maa fra- 

 resrnes den masuedc Al.,0.. oof J{0, som har medgaaot til spincl- 

 dannelsen; herved erholdes, at selve silikat-inasserne rcprse- 

 senteres ved 



ca. 1 :().(). 'i :0..5 7 og ca. 1 :0.56 :().T8. 



Slag fra Clurence bestaar forne mmelig af et tetragonalt 

 mineral, begrEenset af OP, ooPc», oo P (den sidste rent under- 

 ordnet); dets interferensfarver er blaagraa, altsaa lignende me- 

 lilithens, men paa den anden side dog heller ikke i saerdeles 

 Taesentlig grad difiererende fra den, som karakteriserer gehlenit 

 fra Monzoni. — T suit, som gaar nöjagtig =!= OP, traeder de to 

 punkter, livori den optiske axe deler sig ved indskyvelse af 

 ^-bölgelaengdes glimmerblad, ud udenfor synsfeltet o: dobbelt- 

 brydningen er svag; i lidt skjaevt skaarne snit er afgjort, at 

 mineralet er optisk negativt, altsaa i saa henseende overens- 

 steramende med gehlenit, vistnok ogsaa med naturlig me- 

 lilith. 



I de ordingere, tavleformige snit, nogenlunde =|- OP, sees 

 meget god spaltbarhed efter OP, desuden daarlig spaltbarhed 

 efter en flade J_ OP. Studium af snit =H OP udviser, at den 

 sidstnsevnte spalteretning gaar parallel med den dominerendo 

 sidekant, som vi her, i overensstemmelse med, hvad tidligere 

 er gjort, opfatter som ooPco . 



Efter den sidste iao;ttae'else er det sandsynligt, at der her 

 foreligoer oehlenit, ikke melilith; denne formodning bekraeftes 

 endvidere ved studium af slaseens chemiske sammensjetning. 

 — Naar der ikke tages hensyn til den forhaanden-vserende 

 msengde spinel og sulfid, indtager det tetragonale mineral, i 

 alle fald paa enkelte steder, mindst 85 — 90 Yo af den hele 

 masse; resten er glas. — Selve moderluden (nemlig slaggen 

 -i- spinellerne) holder lidt över 20 % AUOj, det udkrystalli- 

 serede mineral förer rimelio-vis en tilsvarende gehalt. I mi- 

 nimum maa det have optaget i sig ca. 16 — 17 % Al.,0.5, idet 

 det erindres, at den ringe mgengde glas, som ligger mellem 

 krystallerne, ikke kan bestaa af AL.Og alene, da det foruden 

 AloOj maa holde ganske betydelige ma?ngder af SiO._, og CaO. 

 Som resultat faar \\ altsaa, at den förbindelse, som har dannet 

 sig, maa karakteriseres ved en större ALOj-gehalt, end til- 

 faeldet er med melilith o: mineralet maa rimeligvis va;re identisk 

 med gehlenit. 



